## ANALISA  JOBMIX  NILAI  MUTU  BATU BATA DENGAN MENGGUNAKAN  LIMBAH  ABU SERAT  TEBU  DAN ABU SERBUK GERGAJI
1 Yosef Cahyo  SP., ST., MT.,  M.Eng., 2 Rekso  Ajiono,  ST. MT.
Kadiri  University
Email  :  yosef.cs @unik-kediri.ac.i d, rekso_ajiono@unik-kediri.ac.id

## ABSTRAK
Pembuatan  batu  bata  dengan  cara  tradisional  masih  banyak  terdapat  mutu  batu  bata yang  mudah  rusak,  karena  struktur  material  tanah  disetiap  daerah  berbeda,  mutu  batu  bata  yang kurang bagus tidak bisa dipasarkan. Karena itu perlu peningkatan mutu produk baatu bata dengan cara  tradisional  dengan  menggunakan  limbah  abu  serat  tebu  dan  abu  serbu  gergaji.  Presentase variasi  yang  digunakan  2,5%,  5%,  dan  10%  dari  berat  tanah  liat  yang  digunakan dari  presentase tersebut juga dapat menurunkan biaya produksi ( Low Cost Production).
Target  penelitian  ini  tipe  kelas  25  yaitu  2,5  Mpa.  Hasil  kuat  tekan  optimum  yang didapatkan pada campuran  variasi  2,5%  campuran  material  limbah  abu  serat  tebu  dan  abu  serbu gergaji dengan kkuat tekan 2,7 Mpa dari tanah liat murni 2,09 Mpa.
Kata  Kunci  : Tradisional, Kuat Tekan, Low Cost Production

## 1.   PENDAHULUAN
“  Seiring  berkembangnya  era  yang  lebih  maju,  menuntut  manusia  untuk  lebih kreatif dalam   mengembangkan  teknologi   yang  telah  ada.  Salah  satu  perkembangan teknologi    di  bidang  konstruksi  bangunan  adalah  teknologi  beton.  Untuk  meningkatkan mutu  beton  dapat  dilakukan  dengan  menambah  campuran  proporsi  beton  normal  dengan bahan tambah (Admixture) ” (Fly & Dan, 2016)
“  Beton  merupakan  sebuah  terobosan  baru  yang  memiliki  fungsi  sangat  luas dalam  dunia  konstruksi.  Beton  ringan  adalah  suatu  konstruksi  beton  yang  tersusun  dari unsur  bahan  terpilih  sesuai  dengan  kriteria  ringan  serta  memiliki  daya  kuat  tekan  yang setabil.  Dirancang  dengan  menggunakan  perhitungan  sangat  terinci  demi  terciptanya sebuah hasil sesuai dengan yang diharapkan ” (Iwan & Siswanto, 2018)
Penelitian  yang  di  lakukan  adalah  dengan  memberikan  bahan  tambahan  atau Admixture  yaitu  dengan  memanfaatkan  limbah  abu  serat  tebu  dan  abu  sebuk  gergaji. Dalam penelitian  ini  limbah  abu  serat  tebu  di  ambil  dari  limbah  pabrik  gula  Kabupaten Plosoklaten dan limbah abu serbuk gergaji di ambil dari limbah produsen peralatan rumah tangga atau mebel kayu Kabupaten Kediri.
Faktor-faktor  kerusakan  batu  bata  dalam  proses  pembuatannya  sebagai berikut:
 Kerapatan tanah liat murni kurang padat tanpa bahan tambahan.
 Pencetakan batu bata kurang padat.
 Terlalu banyak tumpukan batu bata pada proses pembakaran
Dari  sisi  perbaikan  pada  usaha  peningkatan  mutu  batu  bata  dengan menggunakan  limbah  tidak  hanya  memperbaiki  kekuatan  batu  bata  tetapi  juga  ramah lingkungan,  material  limbah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan  variasi 2,5%, 5%, dan 10% dari berat tanah liat.

## 2.   METODE PENELITIAN
Batu  bata  merupakan  kontruksi  material  lama  yang  digunakan  untuk  pemasangan dinding.  Pada  variasi  ini  untuk  mengetahui  manakah  campuran  yang  paling  tepat.  Pengujian yang dilakukan meliputi daya tahan kuat tekan (S.  MS. Kazmi,  2016).  “ Batu bata merupakan bahan material pemasangan dinding. Batu batatersebut terbuat dati  tanah  liat  yang  di  panaskan atau  di  bakar  sampai  berwarna  merah  ”  (Romadhoni  et  al.,  n.d.).  Campuran  batu  bata  bisa dari tanah liat murni dengan atau tanpa dicampur bahan aditif dan dibakar dengan suhu tertentu (SNI  16-2094,  2000).“  Batu  bata  dari  tanah  liat  asli  dan  di  campur  dengan  air,  di  aduk  dan dicetak menggunakan  cetakan  kayu,  didiamkan  dan  dikeringkan,  sampai  pembakaran  batu bata dengan suhu yang tinggi berkisar 900º-1000º C ”

## 2.1 Material dan  Sifat  Komposit
2.1.1 Serat  Tebu
“  Ampas  tebu  merupakan  limbah  yang  sangat  potensial  digunakan  sebagai  pakan ternak  namun  sampai  saat  ini  pemanfaatannya  masih  kurang  karena  daya  cernanya  yang rendah.  Ampas  tebu  mempunyai  kadar  selulosa,  hemiselulosa  dan  lignin  yang  tinggi,  yaitu masing-masing  sebesar  40%,  24%,  dan  25%  maka  perlu  melakukan  pengolahan  untuk mencerna    selulosa    dan    hemiselulosa    sehingga    dapat    digunakan    sebagai    pakan    hewan peliharaan”.“  Serat  organik  atau  bukan  organik  telah  dipergunakan  menjadi  campuran memperbaiki  keliatan,   dan   ketahanan   terhadap   retak   (Balaguru,    1992   Soroushian,   1992 dalam    Huynh,  1997).  Penggunaan  serat  mikro  polypropylene  untuk  mengurangi  keretakan akibat  susut.  Penggunaan  serat  organik  juga  banyak  digunakan  karena  ketahanannya  terhadap bahan-bahan kimia “ ( Sigit Winarto, 2017)

## 2.1.2 Serbuk  Gergaji
Serbuk  gergaji  adalah  limbah  dari  industri  pengelolahan  bahan  baku  kayu  yang  tidak terpakai.  Serbuk  gergaji  relatif  mudah  dan  sangat  murah.  Serbuk  kayu  salah  satu  (cellulose fibers)  yang biasa digunakan pada campuran beton ( N. Balaguru, P. Salah, 1992). Komposisi kayu  terdiri  dari  selulosa  (cellulose),  hemiselulosa,  dan  lignin.  Lignin  merupakan  unsur  dari sel  kayu  yang  mempunyaipengaruh  yang  buruk  terhadap  kekuatan  serat  (fibers).  Kuat  tarik
selulosa  sebesar  2000  MPa,  sedangkan  unsur  lignin  dalam  kayu  dapat  menurunkan  kuat  tarik sebesar 500 MPa.

## 2.1.3    Kualitas  Produk
Bertambahnya   kebutuhan   batu   bata,   suatu   produk   dapat   diaplikasikan   seiring berkembangnya  era  global dan kebutuhan batu bata  yang cenderung meningat menuntut kita  lebih  kratif  untuk  mengembangkan  produk  yang  sudah  ada,  selain  kualitas  produk  yang baik tapi dapat juga menurunkan biaya anggaran produksi.
2.1.4    Rekayasa  Kualitas
“  Rekayasa  kualitas  adalah  salah  satu  metodologi  rekayasa  yang  dapat digunakan.Usaha  rekayasa  sebagian  besar  digunakan  untuk  melakukan  eksperimen  (baik perangkat  keras,  prangkat  lunak,  atau  simulasi),  Mendapatkan  informasi  secara  efesien  adalah kunci memasuki pasar,   pengambilan   keputusan,   pengembangan   produk   dan   penekanan biaya,   juga menghasilkan produkberkualitas “ (Gardjito, Candra, & Cahyo, n.d.). “ Metodologi rekayasa  kualitas  dibedakan  menjadi  dua  bagian,  yaitu  rekayasa  kualitas  secara  on-line  dan rekayasa kualitas secara off-line.Kerangaka dasarnyaadalah suatu hubungan antara dua disiplin ilmu  yaitu  teknik  perancangan  dan  manufaktur,  karena  mencakup  seluruh  aktivitas      suatu kualitas    pada    setiap    fase    dari      penelitian      dan    pengembangan    produk,  perancangan proses, perancangan produksi, dan kepuasan konsumen “

## 2.2 Metode
Penelitian     ini     termasuk     pada     jenis     penelitian     eksperimen     sejati = (true experiment  research)  untuk  memperoleh  data  dilakukan  eksperimen  nyata  di  lapangan,  serta pengkajian  dariberbagai  buku  maupun  jurnal  (Widiaswanti,  2007).  “Penelitian  yang menggunakan  metode  eksperimental  laboratorium  yaitu  mengadakan  kegiatan    percobaan untuk   mengadakan   suatu   hasil.   Tujuan   eksperimen   ini   yaitu   untuk membandingkan hasil yang telah didapat dalam penelitian dengan syarat - syarat yang ada “ (Cahyono et al., 2011).
Dengan  adanya  penelitian  ini,  penulis  diharapkan  dapat  memberikan  penelitian  yang bermanfaat   bagi   masyarakat.   Kemudian   dapat   diterapkan   dan   diteliti   lagi   lebih   lanjut. Keuntungan  penggunaan  batu  bata  sebagai  bahan  bangunan  yaitu  dapat  dibentuk  sesuai dengan keinginan dan lokasi pekerjaan ( Ridwan, & Chandra, 2018).
Tabel 1: Komposisi Campuran
Alat  dan  bahan
Adapun alat dan bah berikut:
a. Tanah liat dari
b. Serat Tebu dari K
c. Serbuk gergaji d
d. Air
e. Cetakan batu ba
f. Timbangan
Karakteristik Kualitas Produk Batu Bata
“  Karakteristik  kualitas baik, misalkan pada kuat teka yang      digunakan      pada      p diperlukan  sebagai  peningkat batu  bata  M-5  dan  M-6  “  (S setting level yang optimal.

## UkaRsT VOL.1, NO.1 TAHUN 2017
ampuran  Material  Limbah pada  Pembuatan Batu
ahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah se i Kecamatan Mojoroto t Tebu dari Kecamatan Plosoklaten aji dari mebel kayu Kabupaten Kediri ata
Karakteristik Kualitas Produk Batu Bata
kualitas  adalah  produk  yang  menarik,  semakin  besa an “ (Soejanto, 2009). “karakteristik   kualitas penelitian  ini  menggunakan  Larger    The  Better. atan  kualitas dengan  standar kuat tekan  diatas 2,5 (SNI  15-2094,  2000).  Sehingga  penelitian  ini  dapat  me
ambar 1 Campuran abu dengan tanah liat
Batu Bata lah sebagai ar  maka  semakin pada   batu   bata
Karakteristik  ini
2,5 Mpa pada kelas nelitian  ini  dapat  menghasilkan
Gambar 2 Sudah bentuk lumpur siap cetak
Gambar 3 Proses pengeringan

## Gambar 4 Setelah pembakaran
3. Hasil dan Pembahasan
“ Bahan yang digunakan meliputi Tanah liat, air, limbah abu serat tebu dan abu serbuk gergaji  yang  berfungsi  sebagai  penambah  komposisi  tanah  liat.  Sebelum  digunakan  untuk membuat  benda  uji,  material  dan  bahan  dtersebut  harus  terlebih  dahulu  dilakukan pemeriksaan “ (Candra, Gardjito, Cahyo, & Prasetyo, n.d.). Sampel yang berupa spesimen uji  batu  bata  terdiri  dari  dua  jenis  macam  benda  uji  dan  setiap  benda  uji  memiliki percampuran  berbeda-beda.
Tabel 2 Hasil Pengukuran Kuat Tekan Campuran Abu Serat Tebu (MPa)
Eks. Hasil 1 Hasil 2 hasil 3 hasili 4 Rata- rata 1 1,89 1,98 1,89 1,97 19,325 2 1,88 1,85 1,89 1,87 18,725 3 1,79 1,82 1,84 1,83 18,200 4 1,93 1,96 1,94 1,88 19,275 5 1,89 1,91 1,87 1,86 18,825 6 1,79 1,79 1,81 1,83 18,050 7 1,89 1,99 1,98 1,99 19,625 8 1,87 1,89 1,89 1,86 18,775 9 1,77 1,79 1,76 1,78 17,750
Tabel 3 Hasil Pengukuran Kuat Tekan Campuran Abu Serbuk Gergaji (MPa)
Eks. hasil 1 hasil 2 hasili 3 hasil 4 Rata- rata 1 2,69 2,73 2,64 2,72 26,950 2 2,57 2,56 2,56 2,58 25,675 3 2,21 2,19 2,2 2,18 21,950 4 2,68 2,75 2,64 2,74 27,025 5 2,54 2,48 2,52 2,56 25,250 6 2,18 2,21 2,19 2,23 22,025 7 2,67 2,69 2,67 2,71 26,850 8 2,54 2,56 2,53 2,51 25,350 9 2,23 2,19 2,21 2,24 22,175
“ Dari tabel 2 dan 3 Rata-rata uji kuat tekan batu bata pada eksperimen 1, 4, dan 7 pada variasi jobmix 2,5%. Dan hasil uji kuat tekan campuran abu serat sabut tebupada eksperimen 1 dengan kuat tekan 1,9325 Mpa, eksperimen 4 dengan kuat tekan 1,9275 Mpa, dan eksperimen 7 dengan  kuat  tekan  1,9625Mpa.  Dan  hasil  uji  kuat  tekan  campuran  abu  serbuk  gergaji  pada eksperimen 1 dengan kuat tekan 2,6950 Mpa, eksperimen 4 dengan kuat tekan 2,7025 Mpa, dan eksperimen 7 dengan kuat tekan 2,6850 Mpa.
Gambar 5 Sebelum pengujian kuat tekan
G

## Gambar 7 Hasil Kuat T
Gambar 8 Hasil Kuat Tekan Campuran Abu Serbuk Gergaji Hasil  dari  gambar  7 tebu dengan kuat tekan tertin untuk  campuran  abu  serbu kuat  tekan  2,7025  MPa,  dan SNI  bahwa  kuat  tekan  batu  b limbah serbuk gergaji variasi

## UkaRsT VOL.1, NO.1 TAHUN 2017
Gambar 6 Setelah pengujian kuat tekan
mbar 7 Hasil Kuat Tekan Campuran Abu Serat Tebu
Gambar 8 Hasil Kuat Tekan Campuran Abu Serbuk Gergaji dan  8  perbandingan  hasil  kuat  tekan  pada  ca nggi pada variasi 2,5% dengan kuat tekan 1,9625 gergaji  dengan  kuat  tekan  tertinggi  pada  variasi dan  hasil  batu  bata  murni  kuat  tekan  2,  0967  MP atu  bata  kelas  25  dengan  kuat  tekan  2,5Mpa.  Deng iasi campuran 2,5% dari atu bata murni dapat mempe
ampuran  abu  serat 1,9625 MPa, sedangkan riasi 2,5%  dengan Pa.  Sesuai  standar gan  menggunakan memperbaiki batu bata
dengan  peningkatan  kuat  tekannya,  pada  proses  pembakaran  batu  bata  mengurangi  jumlah keretakan serta mengurangi biaya produksi.

## 4. KESIMPULAN
Variasi  2,5%  sebagai  penganti  tanah  liat  limbah  serbuk  gergaji  bermanfaat sebagai campuran  yang  meningkatkan  kualitas  batu  bata.Tetapi  hasil  kuat  tekan  batu  bata  dengan Campuran  abu  serbu  gergaji  lebih  besar.  Sedangkan  untuk  material  limbah  serat  tebu  tidak disarankan dikarnakan dari standar SNI.
Dengan  menggunakan  material  limbah  serbuk  gergaji  dengan  variasi  2,5%  bisa mengurangi jumlah keretakan dan mengurangi biaya produksi sehingga produksi batu bata bisa lebih banyak dari pada tanpa menggunakan campuran material limbah serbuk gergaji.

## PUSTAKA
[1]  Amin,  M.  2009.  Pemanfaatan    Limbah  Serat  Sabut  Kelapa    sebagai    Bahan    Pembuat Helm  Pengendara    KendaraanRoda  Dua.  Semarang:  Universitas  Muhammadyah Semarang.
[2]  Bagchi,  Tapan,  P.  1993.Taguchi  Methods  Explained  Practical    Steps  to  Robust  Design. New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited.
[3] Beton Mengunakan, J., Lumajang, P., Penambahan, D., Ridwan, A., & Chandra, A. (2018). Additive Masterpozzolith ® 402R. 3(2), 192–197.
[4]  Cahyono,  B.  T.,  Dhana,  R.  R.,  Studi,  P.,  Sipil,  T.,  Teknik,  F.,  Lamongan,  U.  I.,  … Lamongan,  U.  I.  (2011).  ALTERNATIF  PENGGUNAAN  SERATECENG  GONDOK  ( EICHHORNIA CROSSIFES ) SEBAGAI  BAHAN TAMBAH PADACAMPURAN BETON. 1–7.
[5] Candra, A. I., Gardjito, E., Cahyo, Y., & Prasetyo, G. A. (n.d.). Pemanfaatan  Limbah
[6]  Puntung  Rokok  Filter  Sebagai  Bahan  Campuran  Beton  Ringan  Berpori.  1–8.  DALAM BETON  UNTUK  MENINGKATKAN  KEMAMPUAN  BETON  MENAHAN  BEBAN TEKAN  Studi  Kasus,  C.,  &  Homestay  Singonegaran  Kediri  Sigit  Winarto,  P.  (2017). Pemanfaatan  Serat Ijuk Sebagai Material.  1(1), 1–38.
[7]  Fly,  P.,  &  Dan,  A.  S.  H.  (2016).  Penambahan  fly  ash  dan  serat  serabut  kelapa  sebagai bahan  pembuatan beton. 1–16.
[8]  Gardjito,  E.,  Candra,  A.  I.,  &  Cahyo,  Y.  (n.d.).  PENGARUH  PENAMBAHAN  BATU KARANG SEBAGAI.  36–42.
[9]  Iwan,  A.,  &  Siswanto,  E.  (2018).  MENGGUNAKAN  HYDROTON  DAN  MASTER  EASE 5010. 3(2), 162–165.
[10]  Limantara,  A.  D.,  Widodo,  A.,  Winarto,  S.,  Krisnawati,  L.  D.,  &  Mudjanarko,  S.  W. (2018). Optimizing the use of natural gravel Brantas river as normal concrete mixed with quality fc = 19.3 Mpa. IOP Conference Series: Earth  and Environmental Science, 140(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/140/1/012104
[11]  Romadhoni,  S.  F.,  Program,  M.,  Teknik,  S.,  Fakultas,  S.,  Universitas,  T., Pengajar,  S.,… Kadiri,  U.  (n.d.).  Studi  experimen  kuat  tekan  beton  dengan  memanfaatkan  limbah keramik dan bata  merah. 69–76.
[12]  Ikhsan,  M.  2001.  Pengaruh  Penambahan  Campuranserbuk  Kayu  Terdahap  Kuat  Tekan Beton. Universitas Pasir Pengaraian.
[13] Kazmi,   M.S.  2016.  Manufacturing   of  sustainable   clay  bricks:   Utilization  of  waste
sugarcane  bagasse  and  rice  husk  ashes.  Lahor,  Pakistan:  Department  of  Civil Engineering, University of Engineering and Technology
[14] SNI,  15-2094.  2000.  Bata   merah   pejal   untuk  pasang   dinding.  Badan  Standardlisasi Nasional.
[15] SNI,  6897.  2008.  Tata  Cara   Perhitungan   Harga   Satuan  Pekerjaan   Dinding  untuk
[16]  Konstruksi Bangunan  Gedung  danPerumahan.  Badan  Standardlisasi  Nasional.  Soejanto, Irwan.  2009.  Desain  Eksperimen  dengan  Metode  Taguchi.  Penerbit:  Graha  Ilmu. Yogyakarta.